— 75 — 



barometrica, a notevole distanza dall'altra, permette, quando si voglia, di l'are 

 la verifica del vuoto. A tal uopo si hanno degli appositi pezzi di ricambio 

 nella parte inferiore del barometro - . 



Fisica. — Sulla dilatazione termica di alcune leghe binarie 

 allo stato liquido. Nota V O di G. Vicentini e D. Omodei, presen- 

 tata dal Socio Blaserna. 



CONCLUSIONI 



Variazione di volume 

 che accompagna la formazione delle leghe. 



- Fra le quindici leghe che abbiamo sottoposte alla esperienza, come 

 risulta da quanto finora abbiamo comunicato, solo a dieci si può applicare il 

 calcolo per conoscere se la mescolanza dei metalli fusi che le compongono 

 sia accompagnata da sensibile variazione di volume; e ciò per non essere 

 nota la densità dello zinco e dell'antimonio allo stato liquido. Nella seguente 

 tabella riuniamo i risultati ottenuti. In essa sono date sotto à le differenze 

 fra la densità a 0° delle diverse leghe allo stato solido e la densità che spet- 

 terebbe ad esse se i loro componenti non variassero di volume; sotto à' i 

 valori corrispondenti per le densità delle leghe liquide alla temperatura di 

 fusione del loro componente di più elevata temperatura di fusione; infine 

 sotto ó' (%) è registrato il valore che avrebbe ó' riferito alla densità 

 eguale a 100. 



Tabella XVII. 





<f 





*(V.) 



ó 



ó' 







* (%) 



Pb Sn 

 Pb Sn, 

 Pb Sn s 

 Pb Sn 4 

 Pb Sn 12 



— 0,026 



— 0,004 



— 0,006 



— 0,016 



— 0,018 



— 0,009 

 -+- 0,005 

 -t- 0,005 



— 0,006 



— 0.001 



il 



0,10 ! SnBi 

 0,06 jj Sn 4 Bi 3 

 0,07 i Sn 2 Cd 

 0,08 | Bi 3 Cd 2 

 0,01 : Bi 2 Pb 



-+- 0,025 

 -+- 0,026 

 — t— 0,009 

 — 0,009 

 h- 0,238 



— t— 0,020 

 -+- 0,023 



— 0,058 



— 0,061 



— 0,010 



0,27 

 0,27 



— 0,81 



— 0,66 



— 0,10 



b I numeri raccolti nella tabella ci dicono chiaramente che la varia- 

 zione di volume che accompagna la mescolanza dei metalli liquidi è pic- 

 colissima ; solo per le leghe Sn 2 Cd, Bi 3 Cd 2 , ha raggiunto rispettivamente 

 il valore dell' 8 e del 7 per mille circa e corrisponde a dilatazione. 



- Per le cinque leghe di piombo e stagno la massima variazione osser- 

 vata rappresenta una dilatazione dell'I per mille; sicché per tali leghe i 



(') V. pag. 39. 



